55 



Ähnliche Körner hatten sich ein ander Mal auf dem Boden 

 des Schmelzofens in unreinem Potaschglase oder vielmehr in der 

 Glasschlacke gebildet; doch zeigten diese deutlich die Tendenz 

 zu einer regelmäßigen Krystallbildung, die aber durch die Zähig- 

 keit der Masse gehemmt worden war, indem es sechsseitige Tä- 

 felchen, aber ohne scharfe Kanten und Flächen sind, wovon man 

 häufig zwei regelmäfsig verwachsen findet. Die davon gemachte 

 Analyse zeigte mit der von Dumas von einem krystallisirten 

 Glase angestellten viel Übereinstimmung; sie gab nemlich: 



69,34 S'i, worin 36,00 C. 

 13,94 K * 2,36 

 11,31 Ca « 3,21 

 5,41 Äl » 2,52 



In einer im Besitz des Hrn. II. Böse befindlichen bleihal- 

 tigen Glasschlacke, welche derselbe von Faraday erhalten', sah 

 der Verf. ganz ähnliche, aber viel schärfer und gröfser ausge- 

 bildete sechsseitige Krystalle, wonach zu vermuthen ist, dafs diese 

 Masse leichtflüssiger als die obige war. 



Ferner fand bei verschiedenen kalkerdehaltigen Glasmisclmn- 

 gen eine Entglasung statt, wenn mit der Feuerung mehrere 

 Stunden eingehalten wurde , wobei sich nadelfürmige Krystalle 

 ausschieden, die aber bei wieder gesteigerter Hitze sich auflösten 

 und verschwandeu. Das Potaschglas ertrug bierbei einen gröfsern 

 Zusatz von Kalkerde als das Sodaglas. 



Hieran schlössen sich noch einige Versuche über das Ver- 

 dampfen des Alkalis an, welche ergaben, dafs die Quantität des- 

 selben von verschiedenen zusammenwirkenden Ursachen abhängig 

 ist und zunimmt durch länger andauernde Hitze und besonders 

 durch gröfsern Zusatz von Kalkerde; aueb ergab sich, dafs das 

 Natron sich leichter als das Kali im Schmelzfeuer verflüchtigt. 



Hr. Ehrenberg machte weitere Mitth eilungen über 

 Resultate bei Anwendung des chromatisch-polarisir- 

 ten Lichtes für mikroskopische Verhältnisse. 



Im Mai vorigen Jahres ist der Akademie eine erste Beihe 

 von Resultaten vorgelegt worden, welche mit Hülfe des chro- 



